Judul: Teknologi proses pembuatan dan karakterisasi biodegradabel plastik dari bahan campuran polipropilen dan tapioka
Abstrak: Plastik Biodegradabel merupakan salah satu produk alternatif dalam penanganan limbah plastik yang semakin menumpuk dimuka bumi ini. Biodegradabel plastik merupakan polimer yang menggunakan bahan yang dapat didegradasi secara biologis karena adanya enzim yang dapat merusak struktur kimia dalam ikatan polimer tersebut. Biodegradabel plastik dapat dibuat dari campuran polimer alam dan polimer sintetis. Tujuan dari pencampuran biodegradabel dan non- biodegradabel polimer adalah untuk menghadirkan komponen biodegradable dalam jumlah cukup. Jika komponen ini terurai oleh mikroorganisme, maka plastik atau film yang berasal dari polimer sintetis juga akan turut kehilangan kekuatannya, perlahan-lahan hancur dan akhirnya terdegradaşi. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari teknologi proses pembuatan plastik biodegradabel dengan metode pencampuran (blending) dari polimer alam (pati tapioka) dan polimer sintetis (polipropilen) serta untuk mengetahui pengaruh pencampuran terhadap sifat fisik mekanis dan biodegradasi plastik biodegradabel. Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan acak lengkap faktorial dengan tiga faktor yaitu rasio tapioka (15%, 30%, 45%), hyamin 5% (penambahan dan tidak) serta penambahan asam sitrat dan natrium bikarbonat (penambahan dan tidak). Penambahan hyamin 5%, pada proses pembuatan plastik biodegradabel, dapat meningkatkan kompatibilitas sehingga hasil pencampuran lebih homogen. Hasil analisa kuat tarik diketahui bahwa semakin tinggi rasio pati yang ditambahkan maka kuat tarik bahan semakin menurun. Penambahan hyamin 5% juga dapat menurunkan kuat tarik, namun untuk persen pemuluran (elongasi) bahan terjadi peningkatan sampai 300 % dari nilai elongasi PP standar, sedangkan untuk penambahan asam sitrat dan natrium bikarbonat tidak mempengaruhi sifat fisik mekanisnya. Melt flow index merupakan nilai aliran bahan (rheologi) pada saat proses. Nilai MFI plastik biodegradabel yang dihasilkan berkisar antara 34,06 gram/10menit sampai 4,12 gram/10 menit dengan rataan 12,62 gram/10 menit. Analisa spektroskopi infra merah (FTIR) tidak memperlihatkan gugus baru spesifik lain yang muncul. Hasil analisa permukaan dengan SEM pada sampel biodegradabel plastik memperlihatkan granulat pati yang menyebar dan menempel pada permukaan partikel polipropilen, sehingga diduga bahwa proses yang terjadi merupakan pencampuran secara fisik antara pati tapioka, PP dan bahan aditif lain. Pati berpengaruh terhadap proses biodegradasi plastik dimana semakin besar kandungan pati yang dicampurkan, maka semakin tinggi tingkat biodegradabilitasnya dialam.
Keyword: 

Judul: Kajian Produksi Plastik Komposit Campuran Pati Termoplastis dan Polietilen
Abstrak: Penggunaan plastik mempunyai banyak keunggulan, namun dampak negatif dari penggunaannya muncul pada saat produk tersebut tidak dapat dipakai lagi dan kemudian dibuang ke lingkungan. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan pengembangan plastik komposit berbasiskan pati yang mempunyai keunggulan pada tingkat biodegradabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan polimer sintetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karateristik pati sagu dan tapioka yang digunakan, mempelajari proses pembuatan plastik komposit dengan metode pencampuran antara pati termoplastis dan compatibilized polyethylene (compt.-PE), serta mengetahui karakteristik plastik komposit tersebut. Proses produksi diawali dengan karakterisasi mutu pati yang digunakan sesuai dengan SNI 01-3451-1994 untuk tapioka dan SNI 01-3729-1995 untuk pati sagu serta karakteristik kimia patinya yang mendukung pembuatan plastik komposit. Pembuatan pati termoplastis dilakukan dengan menggunakan komposisi pati (pati sagu atau tapioka) : gliserol : air = 55% : 20% : 25% dengan menggunakan alat rheomix 3000 HAAKE. Pencampuran compt.-PE (LLDPE dan HDPE) dilakukan dengan menggunakan alat twin screw extruder dengan penambahan 0,1% dikumil peroksida (DCP) dan 1% maleat anhidrida (MA). Produksi plastik komposit dibuat dengan melakukan pencampuran pati termoplastis dan compt.-PE dengan perbandingan 20% : 80% menggunakan alat rheomix 3000 HAAKE. Analisis terhadap plastik komposit yang dilakukan meliputi sifat fisik mekanik (kekuatan tarik dan elongasi), sifat termal, uji biodegradabilitas secara kualitatif dan kuantitatif, serta uji morfologi permukaan dengan SEM. Hasil pengujian karakterisasi mutu memperlihatkan bahwa pati sagu dan tapioka yang digunakan memenuhi standar yang telah ditetapkan, kecuali nilai kadar serat kasar yang dimiliki oleh pati sagu yang lebih besar dari standar. Nilai kadar serat yang besar memberikan pengaruh positif terhadap sifat mekanik plastik komposit yang diproduksi. Sifat mekanik plastik komposit yang dihasilkan memperlihatkan bahwa compt.-HDPE tapioka memiliki kekuatan tarik yang paling mendekati polimer sintetis, sedangkan nilai elongasi untuk semua plastik komposit bernilai lebih rendah karena adanya pengaruh pencampuran pati. Pengukuran sifat termal dilakukan untuk mengetahui suhu transisi gelas (Tg) dan titik leleh (Tm) dimana nilai Tg dan Tm plastik komposit ini mendekati polimer sintetis sehingga penambahan pati tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sifat biodegradabilitas plastik komposit diuji dengan menggunakan enzim α-amilase (uji kuantitatif) dan mikroorganisme kapang Penicillium sp. dan Aspergillus niger (uji kualitatif) yang membuktikan bahwa plastik campuran yang diujikan mempunyai kemampuan untuk terbiodegradasi. Hal ini terlihat dari perubahan morfologi permukaan plastik komposit setelah uji biodegradabilitasnya dimana mempunyai permukaan yang kasar disebabkan oleh hilangnya komponen pati oleh aktivitas enzim. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka untuk mengembangkan produk plastik komposit ini masih perlu dikaji optimasi formula untuk pembuatan pati termoplastis dan optimasi kondisi proses pencampuran antara pati termoplastis dengan polimer sintetis.
Keyword: 

Judul: Pengukuran Jantung Kelinci New Zealand White (Oryctolagus cuniculus) dengan Radiografi Toraks
Abstrak: This research was conducted to evaluate radiographs heart size of anaesthetized New Zealand White rabbits (Oryctolagus cuniculus) under different combination of ketamine and xylazine. The rabbits were divided into three groups. Group A were anaesthetized using a 35 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=5). Group B were anaesthetized using a 40 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3) while group C were anaesthetized using 45 mg/kg and 5 mg/kg combination of ketamine and xylazine (n=3). Parameter of observation from left laterolateral view were: 1) the apicobasilar length of the heart (AB), 2) the width of the heart (CD), 3) the distance between the cranial edge of the fifth rib and the caudal edge of the seventh rib perpendicular to the spine (R5-7), and 4) the vertical depth of the toraks (H). Parameter of observation from dorsoventral view were: 1) the length of the heart (L), 2) the width of the heart (W), and 3) the width of the thorax (T). The result from the heart parameters observation that were measured in left laterolateral view and dorsoventral view shows theres no significantly differ among the groups (P > 0.05). The vertebrae heart size (VHS) values obtained from the sum of the length of the long and the short axes on left laterolateral view. The long axes mean values (A) were 4.35±0.26 v and the short axes mean values (B) were 3.59±0.30 v, therefore VHS mean values were 7.94±0.49 v. On the dorsoventral view, the length of the heart mean values (L) were 4.32±0.29 cm, the width of the heart mean values (W) were 3.33±0.26 cm, and the width of the thorax mean values (T) were 5.85±0.30 cm. In normal conditions, the width of the heart should be less than two-thirds the width of the thorax and values obtained of 3.33<3.72 it shows that the heart is in the normal range. The best ratio to calculated the normal heart dimension in the left laterolateral view was compared the long axes with the vertical depth of the thorax, whereas in dorsoventral view, the length of the heart was compared with the width of the heart.
Keyword: